lï E s S c I E N CE A- '• ':îff 

 h (Tépenfe, & avoir un miroir à lunettes de réfïéxîon qui' 

 fût exempt de ioufflûre, & peut-être moins fujet à prendre 

 de l'humidité de l'air, ce terni auquel font fûjets les miroirs 

 dont le cuivre eft la bafè ; mais la fabrique de ces miroirs 

 n'étant pas à prélênt mon objet, je reviens an procédé de 

 ce régule. --' 



J'ai pris un morceau d'Or, au titre des Ducats de Hol- 

 lande, qui pefoit 6y grains, j'ai fondu dans un creulêt, un 

 pareil poids de Zinc purifié par une fonte précédente, & 

 y ayant fait tomber l'Or, il s'eft fondu très -vite. Dans 

 l'inftant de la fonte de l'Or, il s'eft fait une fulmination du 

 Zinc, pendant laquelle il s'en eft exhalé tant en flamme, 

 qu'en fumée & en fleurs, le poids de i 6 grains, car le régule 

 ou culot que j'ai détaché du creulêt, refroidi, ne pefoit pkis 

 que I I 8 grains ; ce culot s'eft cafté en huit morceaux au 

 premier coup de marteau, & dans fa caflure, l'Or m'a paru 

 bien uni avec le Zinc, puifqu'au microfoope, je n'ai apperçû 

 aucune différence de couleur, & que le tout enfëmble formoit 

 une matière réguline blaricheâtre, fans couches diftinguées, 

 & dont le grain étoit très-fin. 



J'ai mis ce régule en poudre, & j'ai verfé defîiis de l'Eau 

 forte pour en faire le départ, comme on fait celui de l'Or 

 & de l'Argent, l'Or eft refté précipité en u* chaux brune, 

 la difToiution dïi Zinc furnageante ayant été décantée, & 

 ia chaux d'Or lavée, puis fondue avec le Borax, j'en ai retiréf 

 un culot d'Or pefànt 60 grains |- ; j'ai trouvé ce culot aigre 

 fous le marteau , preuve que l'Or avoit retenu du Zinc , quoi- 

 qu'il eut laifTé le refte de fon autre alliage darts l'Eau forte 

 du départ, qui étoit verdâtre. J'ai refondu ce culot aigre avec 

 le Salpêtre pour fcorifier le Zinc refté, & le nouveau culot 

 devenu doux , n'a plus pefe que 5 9 grains j. Donc une partie 

 de Zinc fuffit pour aigrir 80 parties d'Or ; ce dernier culot 

 a paflé par la coupelle d'Antimoine, d'où je l'ai retiré très- 

 haut en couleur, & fans diminution fonfible de poids, ainfE 

 il eft Or à 24. Karats. 



On peut faire auffi le départ dece régule, pulvérifé bien fin. 



